SÉANCE DU 3 MARS IC)l3. 7o5 



Des déterminations analogues faites sur des barrettes rectangulaires non 

 recuites de 5 mm , i x 6"" n , i de section (la fragilité du métal n'ayant pas per- 

 mis de le travailler au tour sous un faible diamètre) et une longueur de 

 i2o mm ont conduit au chiffre de 12,16 u.a> : cm 3 à 20 . Ce chiffre, ramené 

 à 11,92 pour tenir compte du phosphore et de l'arsenic, est supérieur de 

 1,94 [xco : cm 3 au chiffre du fer recuit; en supposant encore cet écart dû à 

 l'hydrogène en solution solide, il correspondrait à 0,006 pour 100 d'hy- 

 drogène en poids. 



Nous poursuivons nos recherches pour préciser d'un côté les propriétés 

 mécaniques et chimiques du métal brut et du métal recuit dans diverses 

 conditions et d'un autre côté la nature des gaz contenus et la part revenant 

 tant à ces gaz qu'à l'écrouissage dans les propriétés du métal brut. 



CHIMIE PHYSIQUE. — Étude du système : sulfure d'antimoine, sulfure 

 de plomb. Note de M. H. Pélabon, présentée par M. E. Bouly. 



Le sulfure d'antimoine et le sulfure de plomb se rencontrent assez souvent 

 associés dans la nature; ils forment alors certains minéraux comme la 

 zinckénite, lajamesonite, laboulangérite. Ces composés peuvent-ils prendre 

 naissance par union directe des deux sulfures préalablement fondus? C'est 

 la question que nous avons essayé de résoudre par l'étude de la fusibilité 

 et par l'examen métallographique des mélanges de sulfure d'antimoine et 

 de sulfure de plomb. 



Le liquidus de ce système comprend d'abord une ligne AB qui, partant 

 du point de fusion du sulfure d'antimoine, 55o°, aboutit à un euteclique 

 qui renferme à peu près 22 mo1 de sulfure de plomb pour yS" 101 de sulfure 

 d'antimoine etqui se solidifie à 482 . A l'aide du microscope de M. Le Cha- 

 telier, on peut constater que les mixtes qui correspondent à cette ligne AB 

 laissent déposer, en se solidifiant, d'abord des cristaux volumineux de 

 sulfure Sb 2 S 3 , puis le mélange eutectique. 



La ligne de fusibilité comprend ensuite l'arc de courbe BC qui, au 

 point C, est presque tangent à une parallèle à l'axe des abscisses. La tempé- 

 rature de solidification commençante du mélange correspondant est 568°. 



L'examen métallographique des mixtes qui se rapportent à la ligne BC 

 permet de constater l'existence de deux corps d'aspects nettement différents, 

 surtout si l'on a soin d'attaquer faiblement la surface polie par l'acide azo- 

 tique. D'une part on aperçoit l'eutectique B, d'autre part de volumineux 



